A. LOlU. — CRISTALLISATION DES AI.LNS 389 



Dès l'année 18(13 (Annales de la Société d'agriculture de Lyon, pro- 

 cès-verbaux des séances, IG mars 1864), j'avais institué des expériences 

 pour mettre mes élèves au courant de ces constatations surprenantes, qui 

 exigent une observation suivie pour bien les apprécier. En étendant depuis 

 lors mes essais, j'ai été conduit à des résultats défmilifs qui me semblent 

 dignes d'intérêt. Ils démontrent que le travail réparateur devance, dans 

 son action, celui d'accroissement des cristaux, et de plus que, pour cer- 

 tains sels du moins, les diverses faces d'un cristal ne possèdent pas la 

 même puissance d'attraction vis-à-vis de la dissolution de la substance 

 employée pour le nourrir (1). 



Le pi'océdé que j'emploie consiste à faire usage de corps isomorphes 

 possédant des couleurs difTérentes. L'alun ordinaire et l'alun de chrome se 

 prêtent aisément à ces expériences. 



I" On prend un cristal octaédrique d'alun ordinaire, de n'importe 

 quelles dimensions ; on brise, plus ou moins profondément, un ou plusieurs 

 de ses six sommets, ou bien on lime une ou plusieurs de ses douze arêtes. 



On le place alors dans une dissolution saturée d'alun de chrome. Au 

 bout de quelques jours, on observe que la régularité primitive du cristal 

 s'est rétablie par l'adjonction, remplaçant les parties brisées, d'un dépôt 

 d'alun de chrome coloré en violet. Les sommets et les faces présentent 

 alors des arêtes vives. Si les déformations pratiquées ne sont pas trop 

 profondes, on constate que la refoi'mation de l'échantillon a précédé son 

 accroissement. On obtient, en effet, des cristaux réguliers, incolores sur 

 leurs faces, avec des parties bien déterminées, fortement colorées en violet. 

 Ils ont un aspect tout à fait singulier. 



Si on prolonge l'expérience, le dépôt d'alun de chrome se produit sur 

 toutes les faces. On trouvera que, en opérant sur deux cristaux octaédri- 

 ques d'alun ordinaire, de même poids, dont l'un a été mutilé, placés dans 

 la même liqueui- d'alun oi'dinaire ou d'alun de chrome, le cristal préala- 

 blement brisé possède nn poids plus considéi'able que l'autre. Cette aug- 

 mentation de poids est en rapport avec la profondeur de la mutilation. 



2° On sait que la dissolution d'alun ordinaire, qui donne des cristaux 

 octaédriques, étant additionnée d'une quantité suffisante de carbonate de 

 potasse, ou mieux de carbonate de soude, laisse déposer, par év.iporalion, 

 des ciistaux cubiques très réguliers et transparents, et que les cubes obte- 

 nus se nourrissent dans une dissolution d'alun ordinaire en produisant des 

 cristaux présentant des faces de cube et de l'octaèdi-e. (]es cubo-octaèdres 

 s'obtiennent aussi en nourrissant des octaèdres dans une dissolution don- 

 nant des cristaux cubiques. 



(1) On doit ;ï M. Lecoq de Boiiijaudraii des expériences remarquables qui mettent ce dt;rnier 

 fait hors de doute. 



